BREYVSTÉRÏTE. 421 



ANGLES CALCULÉS. ANGLES MESURÉS. ANGLES CALCULÉS. ANGLES MESURÉS. 



pe G <176°0' 175°49' à 55' Mail. 



173°30' Greg 



W^O'surp L 71o40 , à 43 , MaU _ 



mm I36°0' I36°13' \X. Mallet. 



mi* I58°0' I57°I7' h 23' Mail. 



*mg* H2°0' H2°12' à 47' Mail. 

 g*gi 128°56' » p g 1 90° 



Ai^i 90° » 



p m ant. 93°24' » 



•y) A 1 antér. 93°4' » P s m ant. 94°53' 



Combinaisons de formes observées : mh i g 1 p; m h 1 g 5 g 1 p e fi , 

 fig. 199, pi. XXXIV. Les faces m et # 3 sont striées parallèlement à 

 leur intersection mutuelle; p et e 6 sont brillantes mais arrondies. 

 Clivage parfait suivant g 1 ; traces suivant h 1 . Cassure inégale. 

 Translucide ; transparente en lames minces. Double réfraction 

 peu énergique. Plan des axes optiques perpendiculaire a g x . Bis- 

 sectrice parallèle a la diagonale horizontale de la base. Dispersion 

 des axes faible ; p > v. Dispersion croisée a peine indiquée par des 

 couleurs très-faibles, disposées en se contrariant a droite et à gau- 

 che des barres qui traversent chaque système d'anneaux, lorsque le 

 plan des axes est parallèle ou perpendiculaire au plan de polarisa- 

 tion. J'ai trouve, sur des cristaux d'Ecosse, que le plan des axes 

 rouges faisait un angle d'environ 21° avec h 1 antérieure et un angle 

 de 72° 4' avec p; le plan des axes bleus s'écarte a peine de 1" à 2° 

 de celui des axes rouges. 2E = 94° ray. rouges; 93° ray. bleus. 

 Ces nombres s'appliquent seulement a la partie centrale des cris- 

 taux qui ne paraissent jamais offrir une structure homogène. En 

 effet, si l'on examine, dans un faisceau polarisé de rayons paral- 

 lèles, des lames clivées suivant g 1 , on voit qu'elles se composent 

 de trois secteurs cunéiformes dont le plus développé, enchâssé 

 entre les deux autres comme le montre la fig. 199, porte intérieu- 

 rement des stries fines parallèles h— v Le contact entre chacun des 



secteurs a généralement lieu par une surface assez unie, et les 

 angles de leur biseau sont respectivement d'environ 17° pour le 

 secteur antérieur, de 30° pour celui du centre, et de 13° pour le 

 secteur postérieur. Il y a un écart d'environ 19° entre la direction 

 du plan des axes optiques dans le secteur central et dans les deux 

 secteurs extérieurs, de sorte que si ces secteurs sont bien limités 

 par des faces ¥ et p, comme semble l'indiquer la forme parallélo- 

 grammique des lames de clivage, le plan des axes rouges y fait un 

 angle d'environ 40° avec h 1 et un angle de 53° 4' avec la base. 

 Des cristaux , indiqués dans la collection de l'Ecole des Mines 

 comme venant de Baréges, possèdent une constitution plus ho- 

 mogène, et les lames qu'on en extrait parallèlement a g x sont uni- 

 formes dans toute leur étendue. Le plan des axes rouges y fait un 

 angle d'environ 23° avec h 1 antérieure et un angle de 70° 4' avec p; 



